Newsgroup: it.hobby.modellismo
Titolo: Problemi Resina e Fibra di Vetro

Come detto  qualche tempo fà, dovevo creare un tubo in tessuto di vetro.
Preso il tubo di riferimento ho fatto tutta la laminazione +o- il rapporto
resina - tessuto è stato 1:1. Contando che dovevo fare 4 giri di fibra ho
laminato strato per strato. I problemi sono dovuti al fatto che il tubo non
è rigido ma è molle, quindi è come se la resina non avesse polimerizzato
bene oppure era troppo poca.
Secondo voi qual'è il problema? io ho pensato alle seguenti cause.
1) Il tessuto era 4 strati da 200gr/mq per 0.2mm di spessore, quindi in
totale 0,8mm di spessore, forse avrei dovuto usare 10 strati da 80g/mq,
sarebbe risultata più resistente?
2) La resina aveva un tempo di indurimento di 12 ore, è troppo per una
resina da laminazione? io l'ho comprata ma sinceramente non so se è adatta
per questi scopi.
3) Ho lasciato indurire la resina a temperatura ambiente e visto il clima
rigido di questi giorni più meno siamo a 10-12 gradi, può aver creato dei
problemi? sono passate 24 ore, rispetto alle 12 consigliate.
-- 
Saluti
Fizban

problemi? sono passate 24 ore, rispetto alle 12 consigliate.
Riassumendo la resina per laminazione, ma spesso anche quella per usi
generali, variano le loro caratteristiche meccaniche in base alla
lavorazione, ovvero molte resine per raggiungere la giusta resistenza
meccanica devono essere fatte indurire a temperatura costante e spesso
superiore a quella mabiente, tra l'altro non tutte le resine si
miscelano in quantita' 1:1 (spesso al variare del rapporto varia la
resistenza meccancia) e cosi' via.
Ovviamente entra in gioco anche il tipo di resina, infatti alcune
rimangono sempre leggeremente elestiche mentre alte cristallizzano
quasi a livello del vetro
Secondo me dovresti sentire chi ti ha venduto la resina per chiedere
piu' informazioni sul tipo di resina che hai usato, perche' o non e'
adatta all'uso che ne vuoi fare o molto piu' probabilmente hai
sbagliato la lavorazione.
--
Saluti "Il Barone Rosso" - Roma
WebMaster di: 
www.baronerosso.net
E-Mail: kfran...@NO-SPAMlycos.it
ICQ: 17933257
Rimuovi NO-SPAM per rispondere, Please remove NO-SPAM to answer

 quasi a livello del vetro
Domani sicuramente telefonerò, in ogni caso ora sono riuscito ad estrarre il
tubo dallo stampo, il fatto di essere molle l'avevo notato da alcune piccoli
cilindretti che avevo ritagliato. Com'è comprensibile, il tubo intero
risulta più duro rispetto alla piccola sezione che avevo ritagliato, ed ho
notato che si è un pochino irrigidito dopo averlo estratto tutto nel giro di
una mezzora, forse perchè sono stato costretto a scaldarlo per poterlo
sfilare, ora lo tengo dentro casa e vedrò domani che consistenza avrà. Il
rapporto resina indurente era del 60% in peso e l'ho seguito utilizzando una
bilancia con risoluzione di 1grammo per un totale di 100grammi
-- 
Saluti
Fizban

Ho risolto il mistero, una volta estratto il tubo l'ho messo sul
termosifone, e dopo un paio di ore si è irrigidito, la prossima volta come
già detto mi costruisco un fornetto apposta
--
Saluti
Fizban

 ha scritto nel messaggio
news:_jpnc.224706$rM4.9...@news4.tin.it...



Infatti ora č indurita, forse non come dovrebbe, ma sicuramente non č piů
molle come prima, č stata qualche ora su un termosifone
-- 
Saluti
Fizban